mLLDPE的优点为,分子量高且分布窄,分子链中支链少而短,相对密度低,产品线度高,透明性好,抗污染能力强,强度高,韧性好,耐穿刺能力强,封口温度低,热封温度范围宽等。 薄膜生产仪器 吹塑也称中空吹塑,一种发展迅速的塑料加工方法。热塑性树脂经挤出或注射成型得到的管状塑料型坯,趁热(或加热到软化状态),置于对开模中,闭模后立即在型坯内通入压缩空气,使塑料型坯吹胀而紧贴在模具内壁上,经冷却脱模,即得到各种中空制品。吹塑薄膜的制造工艺在原理上和中空制品吹塑十分相似,但它不使用模具,从塑料加工技术分类的角度,吹塑薄膜的成型工艺通常列入挤出中。?性液体。 2、成型阶段在挤出机螺杆的作用下,熔融塑料以一定的压力和速度连续通过装在挤出机上的成型机头,获得一定的断面形状。 ?3、定型阶段通过冷却等方法使熔融塑料已经获得的形状固定下来,成为固态制件。 在塑料的成型过程中根据挤出和牵引方向的不同,可分为平吹、上吹、下吹三种,这是主要成型工艺也有特殊的吹塑法,如上挤上吹法。? 1、平挤上吹法该法是使用直角机头,即机头出料方向与挤出机垂直,挤出管坏向上,牵引至一定距离后,由人字板夹拢,所挤管状由底部引入的压缩空气将它吹胀成泡管,并以压缩空气气量多少来控制它的横向尺寸,以牵引速度控制纵向尺寸,泡管经冷却定型就可以得到吹塑薄膜。? 2、平挤下吹法该法使用直角机头,泡管从机头下方引出的流程称平挤下吹法,该法特别适宜于粘度小的原料及要求透明度高的塑料薄膜。如PP、PA、PVDC(偏二氯乙烯)。? 3、平挤平吹法该法使用与挤出机螺杆同心的平直机头,泡管与机头中心线在同一水平面上的流程称平挤平吹法,该法只适用于吹制小口径薄膜的产品,如LDPE、PVC、PS膜,平吹法也适用于吹制热收缩薄膜的生产。 低密度聚乙烯(Low density polyethylene,简称LDPE)通常是以乙烯为单体,在98. 0~294MPa的高压下,用氧或有机过氧化物为引发剂,经聚合所得的聚合物,密度为0. 910~0. 9259/cm3。低密度聚乙烯分子链上有长短支链。结晶度较低,分子量一般5~50万,它是一种乳白色呈半透明的蜡状固体树脂,无毒。软化点较低,超过软化点即熔融,其热熔接性、成型加工性能很好,柔软性良好,抗冲击韧性、耐低温性很好,可在-60~-80下工作,电绝缘性优秀(尤其是高频绝缘性),LDPE的机械强度较差,耐热性不高,抗环境应力开裂性、粘附性、粘合性、印刷性差,需经表面处理,如化学侵蚀、电晕等处理后方可改进其粘合性、印刷性。吸水性很低,几乎不吸水,化学稳定性优秀,如对酸、碱、盐、有机溶剂都较稳定。 HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。高密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的白色颗粒,熔点约为130,相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性,化学稳定性好,还具有较高的刚性和韧性,机械强度好。介电性能,耐环境应力开裂性亦较好。熔化温度120~160。对于分子较大的材料,建议熔化温度范围在200~250之间。高密度聚乙烯是种白色粉末颗粒状产品,无毒、无味,密度在0.940~0.976 g/cm3范围内;结晶度为80%~90%,软化点为125~135,使用温度可达100;硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯;耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性均较好,但与低密度绝缘性比较略差些;化学稳定性好,在室温条件下,不溶于任何有机溶剂,耐酸、碱和各种盐类的腐蚀。 3.7焦作市诚心化工有限公司和宇航型材有限公司 诚心化工有限公司和宇航型材有限公司。诚信化工是生产聚乙烯醇缩丁醛的,也是我们参观实习的工厂中唯一的做合成的公司。宇航型材公司是做PVC型材加工的。 焦作市诚心化工有限责任公司成立于1971年,原为焦作化电集团有限责任公司的精细化工厂,现为焦作化电集团和中国昊华公司合资组建而成的昊华宇航化工有限责任公司下属的综合服务公司的独立核算单位。?焦作市诚心化工有限公司是中国最早生产聚乙烯醇缩丁醛(PVB树脂)的厂家:是60年代末由原辽宁省锦西化工厂,整体搬迁来的老军工产品。于1971年开始生产PVB,已有30多年生产经验,是我国最早PVB的企业之一,具有生产技术力量强、生产工艺路线成熟、产品质量稳定、产品规格品种齐全等特点。飞天牌PVB1981年获省优质产品、2001年通过ISO9001——2000质量管理体系认证。经过不断的技术改造,该公司PVB年产达1000吨,产品销售国内15个省100多个厂家,并且销往泰国、朝鲜等国外市场。该公司始终坚持质量第一。 塑钢型材,彩色塑钢型材,共挤型材,80推拉窗,80整体窗,60平开窗,60推拉窗,88推拉窗等产品。 宇航公司模具 PVC型材生产线 PVB是由聚乙烯醇(PVA)和丁醛缩聚而成的。PVB结构式如下: 聚乙烯醇(PVA)是一种用途广泛的水溶性高分子聚合物,其性能介于塑料和橡胶之间。聚乙烯醇是一种白色粉末状、片状或絮状固体,玻璃转化温度60~85°C。聚乙烯醇含有许多醇基,具有极性,且可与水形成氢键,故能溶于极性的水;聚乙烯醇也可溶于热的含羟基溶剂如甘油、苯酚等,不溶于甲醇、苯、丙酮、汽油等一般有机溶剂。 PVA用途广泛,主要应用于以下方面: 。 (三)乳化稳定剂?。 (四)建筑业?。 (五)PVA薄膜?。 ?(六)印刷业。含有重络酸盐或肉桂酸酯的PVA膜,经紫外线照射后部分的PVA与重络酸盐结合成不溶性的络盐或与肉桂酸酯发生架桥作用而不溶于水,此种网膜再经热处理使具物理强度后,就可用作网印版印刷。? (七)纺织业?。 (八)维纶行业?。 PVB生产 宇航公司质检仪器8好友轮胎有限 好友轮胎有限公司,成立于2005年,公司位于焦作市博爱县。该公司是中国橡胶工业协会会员单位、省高新技术企业,位列2012年度焦作市30强企业。该公司“好友”商标被评为河南省著名商标。好友轮胎有限公司,占地面积55.4万平方米,是一家专业从事子午线轮胎及相关产品生产经营的中外合资企业,注册资金1.6亿元人民币,现有员工2000余人。好友轮胎集团公司2005年动工建设年产120万套全钢子午线轮胎项目,自2007年建成投产以来,分别完成销售收入1.1亿、3.8亿、7.6亿元,三年增长翻三番。今年计划生产轮胎120万套,销售收入超15亿元,预计明年销售收入超30亿元。届时,公司生产经营将实现五年跨越五大步,销售收入实现五年翻五番。 2009年初,该公司启动2×500万套高性能乘用子午胎和第二条120万套全钢子午线轮胎建设项目,项目总投资为19.2亿元。该项目从去年年初开始建设以来,已投入资金3.5亿元。目前,一期年产500万套乘用子午胎项目厂房已经建成,已于今年3月底试制出第一条高性能乘用子午胎,填补了河南省无乘用子午胎生产的空白,现已具备年产200万套的产能,今年年底填平补齐达到500万套产能。 该公司在发展子午线轮胎制造优势的同时,强力拓展新的发展空间,努力打造以子午线轮胎为主业,集钢圈、垫带、化工为一体的集团公司,形成多元化经营、集团化发展和规模化成本优势的有利竞争格局,预计在未来3-5年内将集团公司打造成为产值超百亿元、利税超十亿的发展地方经济支柱性企业,为振兴河南经济做出新贡献! ?工序一:密炼工序密炼工序就是把碳黑、天然/合成橡胶、油、添加剂、促进剂等原材料混合到一起,在密炼机里进行加工,生产出“胶料”的过程。所有的原材料在进入密炼机以前,必须进行测试,被放行以后方可使用。密炼机每锅料的重量大约为250公斤。轮胎里每一种胶部件所使用的胶料都是特定性能的。胶料的成分取决于轮胎使用性能的要求。同时,胶料成分的变化还取决于配套厂家以及市场的需求,这些需求主要来自于牵引力、驾驶性能、路面情况以及轮胎自身的要求。所有的胶料在进入下一工序—胶部件准备工序之前,都要进行测试,被放行以后方可进入下一工序。? 工序二:胶部件准备工序? 胶部件准备工序包括6个主要工段。在这个工序里,将准备好组成轮胎的所有半成品胶部件,其中有的胶部件是经过初步组装的。这6个工段分别为:?工段一:挤出胶料喂进挤出机头,从而挤出不同的半成品胶部件:胎面、胎侧/子口和三角胶条。?工段二:压延。原材料帘线穿过压延机并且帘线的两面都挂上一层较薄的胶料,最后的成品称为“帘布”。原材料帘线主要为尼龙和聚酯两种。?工段三:胎圈成型。胎圈是由许多根钢丝挂胶以?轮胎成型机线后缠绕而成的。用于胎圈的这种胶料是有特殊性能的,当硫化完以后,胶料和钢丝能够紧密的贴合到一起。?工段四:帘布裁断。在这个工序里,帘布将被裁断成适用的宽度并接好接头。帘布的宽度和角度的变化主要取决于轮胎的规格以及轮胎结构设计的要求。?工段五:贴三角胶条。在这个工序里,挤出机挤出的三角胶条将被手工贴合到胎圈上。三角胶条在轮胎的操作性能方面起着重要的作用。?工段六:带束层成型?这个工序是生产带束层的。在锭子间里,许多根钢丝通过穿线板出来,再和胶料同时穿过口型板使钢丝两面挂胶。挂胶后带束层被裁断成规定的角度和宽度。宽度和角度大小取决于轮胎规格以及结构设计的要求。?所有的胶部件都将被运送到“轮胎成型”工序,备轮胎成型使用。? 工序三:轮胎成型工序? 轮胎成型工序是把所有的半成品在成型机上组装成生胎,这里的生胎是指没经过硫化。生胎经过检查后,运送到硫化工序。 工序四:硫化工序生胎被装到硫化机上,在模具里经过适当的时间以及适宜的条件,从而硫化成成品轮胎。硫化完的轮胎即具备了成品轮胎的外观—图案/字体以及胎面花纹。现在,轮胎将被送到最终检验区域了。? 工序五:最终检验工序? 在这个区域里,轮胎首先要经过目视外观检查,然后是均匀性检测,均匀性检测是通过“均匀性实验机”来完成的。均匀性实验机主要测量径向力,侧向力,锥力以及波动情况的。均匀性检测完之后要做动平衡测试,动平衡测试是在“动平衡实验机”上完成的。最后轮胎要经过X-光检测,然后运送到成品库以备发货?工序六:轮胎测试? 在设计新的轮胎规格过程中,大量的轮胎测试就是必须的,这样才能确保轮胎性能达到政府以及配套厂的要求。? 当轮胎被正式投入生产之后,我们仍将继续做轮胎测试来监控轮胎的质量,这些测试与放行新胎时所做的测试是相同的。用于测试轮胎的机器是“里程实验”,通常做的实验有高速实验和耐久实验。 轮胎半成品及生产线 子午线轮胎胎体的帘线排列不同于斜交轮胎,子午线轮胎的帘线不是相互交叉排列的,而是与外胎断面接近平行,像地球子午线排列,帘线角度小,一般为0°,胎体帘线之间没有维系交点,当轮胎在行驶过程中,冠部周围应力增大,会造成周向伸张,胎体成辐射状裂口。因此子午线轮胎的缓冲层采用接近周向排列的打交道帘线层,与胎体帘线角度成90°相交,一般为70°到78°,形成一条几乎不能伸张的刚性环形带,把整个轮胎固定,限制轮胎的周向变形,这个缓冲层承受整个轮胎60%到70%的内应力,成为子午线轮胎的主要受力部件,故称之为子午线轮胎的带束层。 子午线轮胎根据材料不同可以分为全钢丝子午线轮胎、半钢丝子午线轮胎和全纤维子午线轮胎三种类型。全钢丝子午线轮胎的胎体和带束层均采用钢丝帘线,一般用于载重及工程机械车辆上。半钢丝子午线轮胎的胎体采用人造丝或者其他纤维,带束层则用钢丝帘线,这种类型的子午线轮胎一般用于轿车或轻型卡车上,如公交车等。 轮胎主要由以下六部分组成。 ()3)钢丝带? 在钢丝带子午线轮胎中,钢丝带用于强化胎面下的区域。这些钢丝带可防止轮胎穿刺,并有助于轮胎保持扁平,从而与地面充分接触。? (4)盖层? 有些轮胎设有盖层,这是额外的一层或者两层聚酯纤维,有助于固定组件。并非所有轮胎上都有这些盖层;它们大都用于速度等级较高的轮胎,旨在帮助所有组件在轮胎高速运转时保持原位。??? (5)胎壁? 胎壁用于为轮胎提供侧部稳定性,保护胎身层并有助于防止空气外漏。它还可能包含其他部件,以帮助轮胎增加侧部稳定性。? (6)胎面? 胎面是由多种天然橡胶和人造橡胶的混合物制成的。胎面和胎壁均采用挤压成型技术并切割为适当长度。此时胎面还只是光滑的橡胶,上面尚未印上为其提供牵引力的胎面花纹。?? 4 总结及感悟 现在回首这八次参观,自己收获颇多。